401 



mel 2F2O3-I-5SO3 erhielt M. nach folgender Methode: 100 Grm. de- 

 stillirten Wassers gemischt mit 10 Grm. Schwefelsäure von 60 Grad 

 werden in einer Porcellanschale zum Kochen gebracht und dann 50 

 Grm. schwefelsaures Eisenoxydul hinzugefügt. Nach geschehener Auf- 

 lösung werden 16 Grm. Salpetersäure von 35 Grad zugesetzt, und 

 nach Beendigung der Entwickelung rother Dämpfe abermals 50 Grm. 

 pulverisirter Eisenvitriol eingebracht. Nach Entfernung aller salpetrig- 

 sauren Dämpfe wird so viel Wasser zugegossen, dass das ganze Vo- 

 lum der Lösung 100 Cubcm. beträgt. Die nach dem Erkalten filtrirte 

 Lösung bis zur Syrupsconsistenz eingedampft, setzt das Salz in glän- 

 zenden röthlicheii Nadeln von 25°/q Wassergehall ab, welches der 

 Verf. zur medicinischen Anwendung statt des gewöhnlichen schwefel- 

 sauren Eisenoxydes empfiehlt. (Journ. de Pharm, et de Chim. XXXII, 

 pag. 208.J J. Ws. 



Pettenkofer, Verhalten des Zinks in der Atmos- 

 phäre. — Um die Frage zu entscheiden, bis zu welcher Stärke 

 eine Zinkdecke dem Eisen aufzulegen wäre, um letzteres Metall nach- 

 haltig gegen Oxydation zu schützen, untersnchte P, ein Stück von 

 einem Zinkdache, welches bereits volle 27 Jahre alle wechselnden 

 Einflüsse der Atmosphäre erduldet halte. Die Oxyddecke haftete so 

 fest, dass man mit dem Pingernagel nicht so viel abreiben konnte, 

 um das Metall bloss zu legen. Das Oxyd löst sich in erwärmter 

 Kalilauge (1 Th. Kalihydrat und 6 Th. Wasser) sehr leicht; war die 

 Lauge concentrirter oder erhöhte man die Temperatur bis zum Sie- 

 diepunkte, so trat Entwickelung von Wasserstoffgas ein, in dem sich 

 auch metallisches Zink auflöste. Die blossgelegte Metallfläche hatte 

 ein sehr krystallinisches Aussehen , ein Zeichen , dass das Zink nicht 

 gleichmässig von der Oberfläche aus oxydirt wird, sondern nach den 

 ßryslallflächen. Ein grobkrystallinisches Blech wird vom Rost eher 

 durchlöchert werden als ein feinkrystallinisches , weil bei ersterem 

 die Erhöhungen und Vertiefungen , in denen die Oxydation fortschrei- 

 tet, grösser sind. — Die Oxyddecke bestand aus Zinkoxyd, Kohlen- 

 säure und Wasser. Ausserdem findet sich in den zahlreichen Poren 

 noch Strassenstaub, der sich in der Lauge nicht löst. Bei zwei Ver- 

 suchen verlor 1 Quadratfuss Zinkblech 4,341 und 3,847 Grm. rei- 

 nes Zink, oder wenn man die Verunreinigungen in dem rohen Me- 

 tall zu 4 pCt. rechnet 4,521 und 4,807 Grm. rohes Metall. — Es 

 wäre aber irrig zu glauben, dass nur diese Menge Zink in der ge- 

 dachten Zeit oxydirt v^^orden sei. Ein grosser Theil des Oxyds ist 

 durch das Regenwasser aufgelöst und fortgeführt worden, Um hier- 

 über ein Urtheil zu gewinnen, Hess P. über eine Fläche von 125 

 Quadratzoll binnen 45 Minuten 3 Kilogrm. Wasser gleichmässig flies- 

 sen und wiederholte dies mit demselben Wasser 10 Mal. In dein 

 Wasser fanden sich 0,114 Grm. Zinkoxyd = 0,0886 Grm. Zink. 

 Die miniere jährliche Regenmenge kann man in München für den Qua- 

 dratfuss Dachfläche auf 2 Fuss Höhe annehmen. Auf 123 Quadratzoll 



